Коноплева Н П

Окраска стен и цоколя дома

Н.П.Коноплева

ОКРАСКА СТЕН И ЦОКОЛЯ ДОМА

Окраска деревянных стен.

Окраска внешних стен деревянного дома - проблема, которая встает перед владельцем дачи (садового домика) каждые 5- 7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти "не "дышит", в нем появляются застойные запахи и т. д. В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, которые лишены недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества. Основные преимущества шведского и финского составов перед масляными красками: в 1,5 раза долговечнее; в несколько раз дешевле; дом после окраски "дышит", причем краска не пропускает влагу. При повторной окраске дома этими составами не требуются (по сравнению с масляной краской) подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо только обмести жестким веником. Шведский и финский составы имеют один устранимый недостаток: ими можно красить по сухой старой древесине, не имеющей следов масляной краски. Свеже-стругашгую древесину перед окраской псобходимо обессмо-лн ть. Шведский состав: мука (ржаная или пшеничная) - 1160 г; железный купорос - 520 г; поваренная соль1 - 520 г; известковый пигмент (сухой) - 520 г; олифа натуральная - 480 г; вода - около 9 л.

Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до консистенции жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 6 л воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их. Затем в горячий раствор добавляют пигмент и тщательно все размешивают. Тонкой струйкой в раствор льют олифу и опять энергично размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции. Финский состав: мука - 720 г; железный купорос - 1560 г; поваренная соль - 360 г; известковый пигмент (сухой) - 1560 г; вода - около 9 л.

Готовят финский состав в том же порядке, что и шведский.

Готовят оба состава в эмалированной посуде из расчета на 1 - 1,5 ч работы. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей воды, по при этом снижается его прочность! Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплый в течение всего времени работы. В качестве рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, берут подходящие пластмассовые банки. Лучше всего для этого подходят чистые обрезанные емкости из-под автомобильного масла, тасола и т. п. Оба состава наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава - 230-360 г на 1 м2. Красят без грунта. Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывок - как стандартных (СД, АФТ-1, СП-7), так и самодельных.

Самая простая смывка представляет собой смесь негашеной извести - 1,3 кг и поташа - 0,45 кг, замешанную на воде до сметанообразного состояния. Эту жидкую смесь наносят на старое лакокрасочноё покрытие и оставляют на 1,5-2,0 ч. Затем смесь смывают. При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляляется. Другой рецепт эффективной смывки такой: известковое тесто - 0,5 кг, мел просеянный - 0,5 кг, едкий натр (каустическая сода) 25%-ный раствор добавляется до образования жидкой ласты. Обрабатываемую поверхность покрывают пастой и оставляют на 1 - 1,5 ч. Затем пасту вместе со старой краской смывают 1%-ным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.). После этого промывают водой. Обессмоливание свежеструганной древесины заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками обессмоливание необязательно, так как масляные краски к таким поверхностям прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят масляные краски. Проводят обессмоливапио древесины 5-10%-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40-60°С. Поверхность древесины 2-3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.

Окраска оштукатуренных стен и цоколя.

Для окраски оштукатуренных стен и кирпичных цоколей домов в настоящее время имеется достаточный выбор всевозможных красок. При выборе краски, особенно для цоколя, необходимо знать, что краска должна быть водонепроницаемой. Это ясло, так как все разрушения цоколя и степ происходят зимой, когда мороз замораживает воду, попавшую в микропоры, а замороженная вода разрушает кирпич и штукатурку цоколя. Рассмотрим одну из красок. Это так называемая хлорокиспал краска, которую легко приготовить в домашних условиях. Основные достоинства хлоро-кисиой краски: дешевизна, крепость и адгезия, долговечность. При всех этих достоинствах она пропускает воздух и не пропускает воду. Состав хлорокислой краски, в объемных частях: известь - пушонка - 3; известковый пигмент (сухой) - 0,75; хлористый кальций (сухой) - 0,35; вода - 8.

В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушопку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают холодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и, опять же размешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды обычное хозяйственное мыло. На ведро краски (12 л) берут 20-30 г мыла. Краска готова. Окрашивают стены и цоколь (применяя краскопульт, кисти, валики) за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в вечернее время и в пасмурную (но не дождливую) погоду. Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокпс-ной краской яркого кирпичного цвета, у которого швы разделаны хлорокисной краской без пигмента, т. е. белого цвета. В продаже имеются следующие известковые (их еще называют щелочеустойчивыми) пигменты: синтетическая киноварь - красная, сурик железный - красио-ко-ричневый, синтетическая мумия - красно-коричневая, жженая охра - коричневая, охра - желтая, окись хрома - зеленая, природная мумия - коричневая, коричневый марс - коричневый

Content

Коноплева Н П
Окраска стен и цоколя дома